BTIPAESTONRENATURELLE ‘4 
l'incertitude dansiles résultats; lors même que j'exposois du co- 
rundum réduit Me très-fine, avec six fois son poids de 
potasse , dans un creuset de platine à une chaleur de 140 degrés 
au pyrornètre de Wedgwood pendant deux heures , il n’étoit pas 
suffisammiént attaqué pour l’analyse : toutes ces expériences me 
prouvèrént que je ‘devois chercher d’autres moyens plus efficaces 
de rendre lé corunduim soluble dans les acides. . 4 
‘J'ai'fait, en conséquence, bouillir une grande quantité d’aci- 
de sulfurique sûr du corundum en poudre impalpable, dans un 
creuset de platine; mais quoique l'acide, après beaucoup,de 
temps } eût dissous un peu de là pierré, jé n'ai Jias trouvé cette 
méthodé plus satisfaisante que les autres. Les acides nitrique, 
muriatique et nitro-muriatique étoient, encore moins efhicaces 
que le sulfurique ; l’acide phosphorique tènu en fusion avec Île 
coruridum n’en dissolvoit pas une portion sensible et ne rendoit 
pas cette substance soluble dans les autres acides. 
J'ai eu alors recours au szb-borate de soude ( borate sursatnré 
de soude on borax*}), qui réussit au-delà de mon attente, Deux 
parties de ce sel calciné, et unie de corundum entrent en fusion 
à une température que j'ai jugée être environ le ‘80° degré du 
pyromètre de Wedgwood WE etil se forme un verre plus ou 
moins coloré. Ge verre est soluble dans l’acide muriatique ; par 
ce moyen il est aisé d’obtenir une solution complette du corun- 
dum. Ma méthode générale d'opération étoit ainsi qu'il suit : 
J'ai pris 100 grains de corundum , et après les avoir roupis et 
plongés dans l’eau froide , je les ai mis dans le mortier d’acier 
et traités comme je l’ai dit plus haut. J'ai ensuite versé sur là 
matière de l’acide muriatique très-étendu pour enlever le fér, 
qui eût pu adhérer en conséquence de l’action mécanique de la 
substance sur le mortier. J'ai ensuite fait sécher et pesé, puis 
j'ai pulvérisé aussi fin qu’il m'a été possible dans ie mortier 
d’agathe. J'ai tenu compte de l’augmentation. de poids.et je l’ai 
toujours déduite du résultat général!; j’ai mis le tout dans un 
creuset de platine avec 200 grains de szh-borate de soude, et j’ai 
exposé le mélange à une chaleur violente pendant une heure.ou 
deux. Lorsque le creuset fut refroidi, j'ai fait bouillir dedans 
de l’acide muriatique, etle verre disparut dans l’espace d’envi- 
ron douze heures. Si je desirois obtenir la silice. directement, 
(2) Je ne doute pas qu’une température plus basse ne soit suffisante. 
Chenevix. 
Gegz2 
